How to cite: Lydia Riekie Parera (2022) Pengaruh Arah Aksial dan Radial terhadap Kerapatan dan Penyusutan Kayu Kelapa (Cocos Nucifera, L), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (1). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 3, Maret 2022

## PENGARUH  ARAH  AKSIAL  DAN  RADIAL  TERHADAP  KERAPATAN  DAN PENYUSUTAN KAYU KELAPA (Cocos Nucifera, L)

## Lydia Riekie Parera
Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Indonesia Email: lydiariekie@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arah aksial dan radial terhadap berat jenis dan susut kayu kelapa dengan menggunakan eksperimen faktorial dalam rancangan  acak  lengkap,  diterapkan  pada  penelitian  dengan  2  faktorial  yaitu  arah aksial dan arah radial dengan 3 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah aksial dan radial berpengaruh terhadap densitas udara segar dan kering, susut radial dan tangensial kayu kelapa segar ke kering udara, dan kayu kelapa segar ke kering oven. Densitas radial tertinggi dari udara segar ke kering adalah 0,40 g/cm3  – 0,49 g/cm3  dan  terendah  0,24  g/cm3  –  0,25  g/cm3.  Susut  radial  tertinggi  dari  kondisi segar ke kering udara adalah 0,214 % – 0,240 % dan terendah 0,101 % – 0,116 %. Susut tangensial tertinggi dari segar ke kering oven adalah 0,238 %  - 0,278 %, dan terendah 0,123 % - 0,131%.
Kata Kunci : cocos nucifera ; berat jenis; penyusutan; aksial; radial

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  the  axial  and  radial  directions  on  the density  and  shrinkage  of  coconut  wood  by  using  a  factorial  experiment  in  a completely  randomized  design,  applied  in  a  study  with  2  factorials,  namely  the axial direction and the radial direction with 3 replications. The results showed that the axial and radial directions affected the density of fresh and dry air, radial and tangential  shrinkage  of  fresh to  air  dry, and  fresh  to  oven-dry  coconut  wood.  The highest  radial  density  from  fresh to  dry air  was  0.40  g/cm3  –  0.49  g/cm3  and  the lowest was 0.24 g/cm3 – 0.25 g/cm3. The highest radial shrinkage from fresh to air dry conditions was 0.214 % – 0.240 % and the lowest was 0.101 % – 0.116 %. The highest  tangential  shrinkage  from  fresh  to  oven-dried  conditions  was  0.238  %  - 0.278 %, and the lowest was 0.123 % - 0.131%.

## Keywords: cocos nucifera; specific gravity; shrinkage; axial; radial

## Pendahuluan
Maluku  secara  geografis  termasuk  dalam  iklim  tropis  dan  merupakan  propinsi kepulauan,  mempunyai  keragaman  jenis  hayati  dan  ekonomis  yang  tinggi.  Kekayaan sumber  daya  hutan  dengan  keragaman  jenis  hayati  ini  membuka  peluang  untuk memanfaatkan jenis kayu yang selama ini kurang diminati dan kurang dikenal sebagai alternatif  untuk  mengurangi  ketergantungan  kayu  jenis  tertentu  sebabagai  bahan  baku.
Hal  ini  sebagai  salah  satu  cara  untuk  menguraangi  kekawatiran  terhadap  kekurangan bahan baku dalam industri kayu di Indonesia.
Kondisi  sumber  daya  hutan  dewasa  ini  sudah  sangat  memprihatinkan,  disebabkan oleh  deforestasi  maupun  degradasi  yang  semakin  marak  dari  waktu  ke  waktu.  Hal  ini disebabkan  karena  kebutuhan  kayu  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  sebagai konsekuensi  logis  dari  suatu  pembangunan  dalam  negara  yang  sedang  berkembang seperti  Indonesia.  Untuk  Mencukupi  kebutuhan  kayu  pada  industri  perkayuan,  hutan produksi  mempunyai  fungi  utama  sebagai  penyedia  bahan  baku  industri  perkayuan dimana  sebagian  besar  bahan  baku  tersebut  berasal  dari  jenis  hardwood.  Kebutuhan bahan  baku  industri  perkayuan  yang  semakin  meningkat  saat  ini  menimbulkan kekawatiran,  karena  untuk  mencukupi  kebutuhan  tersebut  akan  memaksa  masyarakat mengambil  kayu  dari  hutan  alam  secara  ilegal.  Pohon  kelapa  yang  selama  ini  hanya dimanfaatkan  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  (Khususnya  di  dapur  untuk  memasak), juga bisa dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan seperti tiang dan rangka rumah. Kayu kelapa diharapkan bisa menggantikan atau mengurangi ketergantungan pada jenis kayu  tertentu  dari  hutan  untuk industri  perkayuan,  walaupun  selama  ini  pemakaiannya kurang maksimal, sementara di satu sisi ketersediaan kayu kelapa cukup melimpah.
Di  Kecamatan  Pulau  Gorom  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  Propinsi  Maluku, pohon  kelapa  tumbuh  pada    berbagai  ketinggian,  mulai  dari  daerah  pantai  sampai pegunungan.  Pohon  kelapa  umumnya  dimanfaatkan  hanya  buah  dan  daunnya  saja sedangkan bagian batang hanya sebagian kecil masyarakat yang telah memanfaatkannya sebagai kayu bakar.
Sifat  fisis  kayu  kelapa  yang  penting  diantaranya  yaitu  penyusutan  dan  kerapatan, dapat dijadikan parameter kualitas kayu serta dapat memprediksi sifat-sifat kayu lainnya seperti kekuatan kayu, sifat pengeringan dan sebagainya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  berat  penyusutan  dan  kerapatan  batang  kelapa  (Cocos  nucifera,  L)  pada posisi axial dan radial.

## Metode Penelitian

## A. Waktu dan tempat Penelitian
Penelitian ini berlangsung dari bulan Juli sampai September 2019. Pengambilan contoh uji di ambil di desa Kilalir Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram bagian Timur  Propinsi  Maluku.  Untuk  pengujian  sifat  fisis  dilakukan  di  Laboratorium Teknologi Hasil Hutan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura – Ambon.
B. Alat dan Bahan
Peralatan  yang  digunakan  antara  lain  :  gergaji  rantai,  meter  roll  dan  mistar, gergaji  tangan  dan  mesin  serut,  cat,  kamera,  parang,  kantong  plastik,  timbangan, kaliper, oven, desikator, statip, jarum, gelas ukur dan alat tulis menulis. Bahan yang digunakan  untuk  penelitian  ini  adalah  :  aquades,  parafin  cair,  aluminium  foil  dan kayu kelapa.

## C. Pengambilan contoh uji
Pengambilan  contoh  uji  pada  pohon  kelapa  yang  masih  segar  dan penebangannya dilakukan pada ketinggian 50 cm di atas permukaan tanah dan dibagi menjadi 3 (tiga) bagian. Cara pembagian dan pemotongan sampel dapat di lihat pada.
Gambar 1
Pola pembagian batang menurut ketinggian pada pohon kelapa (C. nucifera L.)
Gambar 2 Letak pengambilan contoh uji
Gambar 1 dan gambar 2. Contoh uji diambil berdasarkan posisi pangkal 25 %, posisi  tengah  50  %  dan  posisi  ujung  75  %  dari  tinggi  batang  bebas  cabang  yang diharapkan yaitu 20 m dan dilakukan di lokasi pengambilan sampel.

## D. Pengujian Sifat Fisis dan Pengukuran Contoh Uji
Pengujian  sifat  fisis  batang  kelapa  mengacu  kepada  standar  ASTM  D  143-83 (Standard  Methods  of  Testing  Small  Clear  Specimens  of  Timber) dan  dipadukan dengan  Standar  ASTM  D  143-52  (Anonim,  1993).  Contoh  uji  masing-masing pengujian  diambil  dari  bagian  dekat  kulit,  tengah  dan  bagian  dalam  batang  kelapa. Pada  bagian  batang  yang  berbeda  yaitu  bagian  pangkal,  tengah  dan  ujung.    Bentuk dan ukuran contoh uji dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3
Bentuk dan ukuran contoh uji dalam pengujian kayu kelapa (Cocos nucifera, L., dalam cm.)

## E. Kerapatan
Kerapatan yang dihitung adalah kerapatan berdasarkan volume segar dan volume kering  udara. Contoh  uji  dikeringkan  dalam  oven  dengan  suhu  103  ±  2 0 C  sampai beratnya konstan, kemudian dikeluarkan dari dalam oven dan dikondisikan di dalam desikator  selama ±10 – 15 menit lalu ditimbang beratnya kembali.
Pengukuran kerapatan kayu menggunakan rumus :

## F. Penyusutan
Besarnya  penyusutan  kayu  diukur  pada  arah  radial  dan  tangensial,  dan  dari kondisi  segar  ke  kondisi  kering  tanur.  Contoh  uji  diukur  sesuai  tanda  yang  telah dibuat.  Contoh  uji  dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  103  ±  2 0 C    sampai  beratnya konstan,  kemudian  contoh  uji  dikeluarkan  dari  dalam  oven  dan  di  kondisikan didalam desikator selama ±10 – 15 menit lalu diukur beratnya kembali.
Besarnya  penyusutan  kayu  diukur  pada  arah  radial  dan  tangensial,  dari  kondisi segar  ke  kondisi  kering  udara,  dan  dari  kondisi  segar  ke  kondisi  kering  tanur  yang dinyatakan  dalam  persen  (%)  dari  volume  atau  ukuran  kayu  dalam  keadaan  basah
atau  di  atas  titik  jenuh  serat  (J.F,  1990).  Pengukuran  penyusutan  kayu  dari  kondisi segar ke kondisi kering udara menggunakan rumus :
Penyusutan arah radial =
Penyusutan arah tangensial  = Keterangan :
R sg           =  Dimensi segar arah radial R ku          =  Dimensi kering udara arah radial T sg           =  Dimensi segar arah tangensial T ku           =  Dimensi kering udara arah tangensial
Besarnya  penyusutan  kayu  dari  kondisi  segar  ke  kering  tanur  dihitung  dengan menggunakan rumus :
Penyusutan radial  =
Penyusutan arah tangensial  = Keterangan : R sg          =  Dimensi segar arah radial R ku          =  Dimensi kering tanur arah radial
T sg           =  Dimensi segar arah tangensial
T ku           =  Dimensi kering tanur arah tangensial

## G. Rancangan Percobaan
Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  yang  disusun secara faktorial dengan 3 kali ulangan. Tiap faktor uji sebagai berikut : Faktor A (posisi batang dalam arah aksial) :
A 1 =  batang bagian pangkal A 2 =  batang bagian tengah
A 2 =  batang bagian ujung Faktor B (posisi batang dalam arah radial :
B 1 =  bagian perifer
B 2 =  bagian tengah antara perifer dan dalam
B 3 =  bagian dalam Model matematisnya adalah : Y ijk =  µ + A i +  B j +  AB ij + ϵ ijk Keterangan :
Y ijk =   Nilai pengamatan µ         =   Nilai rata-rata A i =   Pengaruh faktor A (posisi batang dalam arah aksial) B j =   Pengaruh faktor B (posisi batang dalam arah radial) AB ij =   Pengaruh interaksi faktor A dan faktor B ϵ ijk =    Galat percobaan

## Hasil dan Pembahasan
A. Kerapatan Arah Radial Dan Tangensial
1. Kerapatan dari kondisi segar ke kondisi kering udara
Nilai rata-rata kerapatan radial berdasarkan faktor A (posisi batang), tertinggi pada  perlakuan  A 1 sebesar  0,40  %  dan  terendah  pada  perlakuan  A 3 sebesar  0,24 %. Sedangkan faktor B (posisi radial) tertinggi pada perlakuan B 1 sebesar 0,49 % dan  terendah  pada  perlakuan  B 3 sebesar  0.23  %.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa kerapatan kayu kelapa dapat dipengaruhi oleh batang dalam arah aksial dan dalam arah  radial.  Hasil  analisis  juga menunjukkan  bahwa  kerapatan  dari  bagian pangkal  sampai  ke  bagian  ujung  batang  kelapa  memperlihatkan  nilai  terendah pada  bagian  ujung  sebesar  0.24  g/cm 3 dan  tertinggi  pada  bagian  pangkal  sebesar 0.40  g/cm 3 .  Hal  ini  diduga  pada  bagian  ujung  tersusun  atas  jaringan  yang  masih muda.  Secara  fisiologis  jaringan  tersebut  masih  berfungsi  aktif  dimana  dinding selnya relatif lebih tipis dibanding dengan dinding sel jaringan yang sudah tua.
Kerapatan  kayu  kelapa  dari  bagian  perifer    ke  bagian  dalam  batang  arah radial,  memperlihatkan  nilai terendah  pada  bagian  dalam  sebesar  0.23  g/cm 3 dan tertinggi  pada  bagian  perifer  sebesar  0.49  g/cm 3 .  Hal  ini  diduga  pada  bagian perifer  batang  memiliki  proporsi  berkas  pembuluh  (vascular  bundles)  yang  lebih besar dibanding bagian tengah dan pusat (dalam).
Kerapatan  segar  kayu  kelapa  menunjukkan  variasi  kerpatan  tertinggi  pada perlakuan  a 1 b 1 (pangkal  perifer)  sebesar  0.57  gr/cm 3 dengan  terendah  pada perlakuan  a 3 b 3 (ujung  dalam)  sebesar  0.18  g/cm 3 .  Hal  ini  diduga  bahwa  pada bagian  pangkal  perifer  memiliki  proporsi  berkas  pembuluh  (Vasculer  Bundles) berdinding sel tebal dibandingkan dengan bagian ujung dalam.
Gambar 4
Histogram pengaruh interaksi kerapatan segar kayu kelapa (Cocos nucifera, L)
Pola variasi kerapatan radial dimensi segar kayu kelapa terlihat pada gambar 5 berikut ini.
Gambar 5
Histogram variasi kerapatan segar kayu kelapa (Cocos nucifera L)
Menurut  Prawiro  Hartmodjo  (1976) dalam Hidayati  (2008),  kerapatan  kayu merupakan faktor-faktor yang menentukan sifat fisika dan mekanika kayu. Brown et.al (1952) dalam Putro (2001), menyatakan bahwa kayu sangat dipengaruhi oleh sifat lain seperti dimensi sel. Ini berarti variasi pada sifat-sifat tersebut mempunyai kontribusi  yang  sangat  besar  terhadap  perbedaan/variasi  kerapatan  kayu  kelapa. Adapun pola variasi kerapatan segar kayu kelapa dalam arah aksial dan arah radial disajikan dalam gambar 6 berikut ini.

## Gambar 6 Histogram Kerapatan segar kayu kelapa dalam arah aksial dan arah radial
Variasi  kerapatan  ini  diperkuat  dengan  pernyataan  (Haygreen  &  Bowyer, 1996)  yang  mengatakan,  semakin  tinggi  kerapatan  kayu  kelapa,  semakin  banyak kandungan  zat  kayu  pada  dinding  sel,  yang  berarti  semakin  tebal  dinding  sel tersebut.
Menurut (Bakar, 2013), dalam struktur anatomi batang kelapa, baguian pusat batang  didominasi  oleh  jaringan  dasar  parenkim  sedangkan  pada  bagian  tengah dan  tepi  batang  tersusun  oleh  jaringan  pembuluh  (vascular  bundles)  yang berdinding tebal.
Nilai  rata-rata  kerapatan  kering  udara  berdasarkan  faktor  A  (posisi  aksial) tertinggi  pada  perlakuan  A 1 sebesar  0.46  g/cm 3 dan  terendah  pada  perlakuan  A 3 sebesar  0.31  g/cm 3 .  Sedangkan  faktor  B  (posisi  radial),  tertinggi  pada  perlakuan B 1 (perifer)  sebesar  0.54  g/cm 3 dan  terendah  pada  perlakuan  B 3 (dalam)  sebesar 0.33  g/cm 3 .  Menurut  Panshin  de  Zeeuw  (1980) dalam (Fransz,  1997),  kerapatan kayu  ditentukan  oleh  ukuran  sel  dan  hubungan  antara jumlah  sel  dalam  berbagai ukuran  dan  ketebalan  dindingnya.  Kerapatan  dari  dalam  ke  kulit  disebabkan karena  meningkatnya  tebal  dinding  serat  atau  meningkatnya  persentase  serat dengan sedikit perubahan tebal dinding selnya. Adanya variasi kerapatan di dalam kayu  kelapa  diakibatkan  oleh  variasi  struktur  anatomi  kayunya,  dimana  bagian tengah  dari  pangkal  ke  ujung  batang  didominasi  oleh  jaringan  parenkim  yang berdinding tipis sedangkan bagian luarnya didominasi oleh berkas-berkas vasculer yang  memiliki  serat-serat  yang  berdinding  tebal.    Pada  umumnya  kayu  kelapa terutama yang berkerapatan tinggi dan sedang lebih banyak diolah secara fisik dan mekanik  seperti  pembuatan  mebel,  komponenn  rumah  dan  barang  kerajinan. Menurut  (Haygreen  &  Bowyer,  1996),  kerapatan  dipengaruhi  oleh  kadar  air, kerapatan  dinding  sel  dan  porositas  serta  kandungan  ekstraaktif  dan  bahan organik. Pada gambar 7 berikut akan disajikan pola variasi kerapatan kering udara kayu kelapa dalam arah aksial dan arah radial.

## Gambar  7
Histogram Kerapatan Kering Udara dalam arah Aksial dan Arah Radial Kayu Kelapa (C. nucifera L)

## B. Penyusutan Arah Radial dan Tangensial
1. Penyusutan Dari Kondisi Segar ke Kondisi Kering Udara
Nilai rata-rata penyusutan tangensial segar ke kering udara berdasarkan faktor A (posisi aksial), tertinggi pada perlakuan A 3 sebesar 0.281 % dan terendah pada perlakuan  A 1 sebesar  0.145%.  sedangkan  faktor  B  (posisi  radial)  tertinggi  pada perlakuan B 3 sebesar 0.281 % dan terendah pada perlakuan B 1 sebesar 0.154 %.
Penyusutan  tangensial  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  udara  menunjukkan bahwa  penyusutan  radial  batang  kelapa  dipengaruhi  oleh  bagian  batang  dalam arah aksial maupun arah radial.
Penyusutan  tangensial  segar  ke  kering  udara  dari  bagian  pangkal  ke  bagian ujung  batang  kelapa,  menunjukkan  pola  peningkatan  pada  bagian  ujung  sebesar 0,281  %  dan  terendah  pada  bagian  pangkal  dengan  nilai  0.145  %.  Penyusutan tangensial segar ke kondisi segar ke kering udara dalam arah radial  kayu kelapa terlihat bahwa pola peningkatan dari bagian dalam sebesar 0.281 % dan terendah pada  bagian  perifer  sebesar  0.154  %.  Pola  variasi  penyusutan  tangensial  dimensi segar ke dimensi kering udara kayu kelapa dalam arak aksial dan dalam arah radial seperti terlihat pada gambar 8 berikut.

## Gambar 8 Histogram Penyusutan Tangensial Dalam Arah Aksial dan Arah Radial Kayu Kelapa dari Kondisi segar ke Kondisi Kering Udara
(Bakar, 2013), mengatakan bahwa variasi penyusutan terjadi dikarenakan  sel kayu pada bagian atas (ujung) relatif lebih mudah mengalir dibandingkan dengan sel  pada  bagian  lainnya,  ini  menyebabkan  nilai  penyusutan  bagian  ujung  lebih besar. Hal ini diduga pada bagian dalam (pusat) batang kelapa didominasi oleh sel parenkim  dimana  sel  parenkim  dapat  mengakibatkan  peningkatan  sifat higroskopik  dari  kayu  kelapa  dan  sebagai  akibatnya  maka  kayu  akan mempertahankan  kadar  air  kesetimbangan  dengan  lingkungannya  melalui pelepasan atau penyerapan air. Keadaan ini tergantung pada kadar air  yang ada di dalam  kayu  dan  akan  menyebabkan  terjadinya  sifat  pengembangan  dan penyusutan  kayu  yang  akan  mempengaruhi  stabilitas  dimensi  dan  sifat  mekanis dari kayu tersebut. Kemudian dinding sel pada bagian perifer lebih tinggi sehingga berpengaruh  dalam  memperkecil  perubahan  dimensi  sehubungan  dengan perubahan kadar air (Iswanto, et. al. , 2010).
Penyusutan radial dimensi segar ke dimensi kering udara berdasarkan faktor A (posisi aksial), tertinggi pada perlakuan a 3 (ujung) sebesar 0.212 % dan terendah pada perlakuan a 1 (pangkal) sebesar 0.080 %. Sedangkan faktor B (posisi radial), tertinggi pada perlakuan b 3 (dalam) sebesar 0.197 % dan terendah pada perlakuan b 1 (perifer) sebesar 0.100 %. Hal ini diduga bahwa pada bagian perifer memiliki proporsi  berkas  pembuluh  (vasculer  Bundles)  yang  tinggi  dibandingkan  dengan bagian  dalam  batang  kelapa.  Perubahan  dimensi  terdiri  atas  penyusutan  dan pengembangan  kayu.  Perubahan  dimensi  ini  selain  dipengaruhi  oleh  jumlah  air
yang  leuar  atau  masuk  kayu  juga  dipengaruhi  oleh  struktur  sinding  sel (Prawirohatmodjo,  2001).  Pola  variasi  penyusutan  dimensi  segar  ke  dimensi kering  udara  dalam  arah  aksial  dan  arah  radial  kayu  kelapa  dapat  dilihat  pada gambar 9 berikut ini.

## Gambar 9 Histogram Penyusutan tangensial Dalam Arah Aksial dan Arah Radial Kayu Kelapa Dari Kondisi Segar ke Kondisi Kering Udara
Variasi  penyusutan  tangensial  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  udara memperlihatkan  pola  peningkatan  dari  bagian  pangkal  ke  ujung  batang  kayu kelapa. Hal ini diduga karena pada bagian ujung  batang kayu kelapa terdapat sel kayu  yang  masih  muda  sehingga  penyusutan  terbesar  terjadi  pada  bagian  ujung kayu  tersebut.  Pola  penurunan  dari  bagian  dalam  ke  bagian  dekat  kulit  batang kayu  kelapa  diduga  bahwa  pada  bagian  perifer  batang  kayu  kelapa  mempunyai dinding  sel  yang  tebal  sehingga  berpengaruh  dalam  proses  perubahan  dimensi kayu yang berhubungan dengan perubahan kadar air. Variasi penyusutan tersebut diperkuat  dengan  pernyataan  (Haygreen  &  Bowyer,  1996),  bahwa  besarnya penyusutan sebanding dengan besarnya air yang keluar dari dalam dinding sel.
2. Penyusutan dari Kondisi Segar ke Kondisi Kering Oven
Nilai penyusutan tangensial kayu kelapa dari dimensi segar ke dimensi kering oven,  faktor  A  tertinggi  pada  perlakuan  a 3 sebesar  0.254  %  dan  terendah  pada perlakuan  a 1 sebesar  0.145  %.  Sedangkan  faktor  B,  tertinggi  pada  perlakuan  b 3 sebesar  0.269  %  dan  terendah  pada  perlakuan  b 1 sebesar  0.126  %.  variasi penyusutan  tangensial  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  oven  kayu  kelapa  dalam arah aksial dan Arah Radial dapat dilihat pada gambar 10 berikut.
Gambar  10 Histogram penyusutan tangensial dalam arah aksial kayu kelapa dari  kondisi segar ke kondisi kering oven

## Kesimpulan
Faktor A (posisi aksial) memberikan pengaruh terhadap kerapatan segar dan kering udara,  penyusutan  radial,  dan  tangensial  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  udara  serta dari  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  oven.  Faktor  B  (posisi  radial)  memberikan pengaruh terhadap kerapatan dimensi segar dan dimensi kering udara serta penyusutan radial  tangensial  dimensi  segar  ke  dimensi  kering  udara.  Interaksi  posisi  aksial  dan radial (AB) memberikan pengaruh terhadap kerapatan dimensi segar.

## BIBLIOGRAFI
Bakar. (2013). Klasifikasi serta manfaat kelapa bagi manusia.
Barly. (1994). Batang kelapa sebagai alternatif kayu konvensional . Pusat Litbang Hasil Hutan.
FRANSZ,  Jimmy  Johanson.  (1997). Variabilitas  struktur  dan  kualitas  kayu  nibung (Caryota rumphiana Bl. ex Mart.) . Universitas Gadjah Mada.
Hariyadi,  A.  (2003). Variabilitas  sifat  fisik  dan  mekanik  kayu  kempas  (Kompassia malacensis,  maing)  pada  arah  vertikal  dan  horisontal  batang.  Skripsi  Fahutan . Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
Haygreen, J. G., & Bowyer, J. L. (1996). Forest Products and Wood Science, 3rd edn. Ames, IA . USA: Iowa State University Press.
J.F, Dumanauw. (1990). Mengenal Kayu . PT. Gramedia. Jakarta.
Krisdiyanto.  (2006). Anatomi  dan  dimensi  serat  batang  kelapa  dalam  hibrida  (Cocos nucifera) info hasil hutan . Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil hutan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Bogor.
Manuhuwa,  E.  (2007).  Kadar  air  dan  berat  jenis  pada  posisi  aksial  dan  radial  kayu sukun (Arthocarpus communis, JR dan G. Frest). Jurnal Agroforestry , 2 (1), 50.
NA,  Iman  Kusuma  Bangsa.  (2008). Pengaruh  Letak  Posisi  Batang  Kelapa  dan Beberapa  Bahan  Finishing  Terhadap  Sifat  Fisik  Mekanik  Kayu  Kelapa  (Cocos nucifera, L.) .
Oey, D. S. (1964). Berat jenis dari jenis-jenis kayu Indonesia dan pengertian beratnya untuk keperluan praktek, Soewarsono, PH 1990 trans . Communication.
Prawirohatmodjo,  S.  (2001). Sifat  kayu .  Yayasan  Pembinaan  Fakultas  Kehutanan:
Universitas gajah Mada, Yogyakarta.
Rohadi, R. (1992). Konsumsi dan Pemanfaatan Kayu Kelapa (Cocos nucifera L) Study Kasus di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Sleman.[Skripsi] Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor .
Suharto  dan  Ambarwati,  D.  ..  (2007). Pemanfaatan  Kelapa  (batang,  tapis,  lidi, mancung, sabut, tempurung . Uny Press. Yogyakarta.

## Copyright holder:
Lydia Riekie Parera (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: